f 



I 



64 MON " }Â O N 



l'evaliiation l'alliage pour ajoiîter ou diminuer 

 'ce qui manque au titre, on dreffe un bordereau 

 «les matières qu'on veut fondre , contenant leurs 

 qualités 5 leur poids & leurs titres ; on partage 

 «nfuite ce bordereau en deux autres , dont l'un 

 comprend toutes les matières qui font au-deffus 

 -du titre auquel fe doit faire la fonte ; & l'autre , 

 toutes celles qui font au-delTous. 



Ayant calculé chaque bordereau féparément, 

 on voit par le calcul des premières ce que les ma- 

 tières fortes de titre ont au-delTus du titre or- 

 -donné ; & par le calcul du fécond , ce que les 

 ■matières foibles ont au deflbus ; enforte qtie les 

 deux réfultats étant comparés, on fait précifément 

 :par une fouftradion, combien il faut ajouter ou de 

 £n ou d'alliage pour réduire toutes les matières au 

 titre réglé pour la nouvelle fonte. 



A l'égard de la fonte , li c'eft de la monnoie 

 d'or, elle fe fait dans les creufets de terre, de 

 jpeur que l'or ne s'aigriffe; mais fi c'eft de l'argent, 

 ■du billon ou de cuivre, on fe fert de creufet de 

 ier fondu, en manière de petits féaux fans anfes, 

 ou de caffes. /^fje^ Creuset. 



Deux fortes de fourneaux font propres pour la 

 fonte des monnoies; ceux à vent,& ceux à fouf- 

 ilet. Fojei Fourneau à monnoyer. 



Quand l'or, l'argent, ou les autres métaux font 

 en bain, c'eft - à - dire entièrement fondus, on les 

 braffe avec des cannes ou braffoirs de terre cuite, 

 ■appellés quilles, pour ror,& de fer, pour l'argent, 

 bUlon & cuivre. 



En cet état , on les coule dans les moules ou 

 chaffis pour faire les lames; ce qui fe fait de la 

 même manière que les Fondeurs en fable , tant 

 .pour les mafîifs , que pour la manière de corroyer 

 la terre & d'y arranger les modèles. F'oyei Fon- 

 derie , Châssis & Moule. 



Les modèles des monnoies font des lames de 

 bois élevées relief fur la Planche gravée , 

 voyei Planche gravée , longue d'environ quinze 

 ponces, & à peu-près de répaiffeur des efpeces à 

 fabriquer. Les moules pour l'or & l'argent en ont 

 communément fepî pour le tour des louis , écus , 

 & dix pour les demi-iouis & petites pièces d'argent 

 ou de billon ; on en fait à proportion pour le cuivre. 

 J^oyei Moule. La feule différence qu'il y a entre 

 la manière de jetter l'or en lame & celle dont on 

 -fe fert pour les autres métaux, c'eft que l'argent, 

 billon ou cuivre fe tirent des creufets avec de 

 grandes cuillers à long manche , voyei Cuiller, 

 pour les verfer par le jet du moule ; & que pour 

 l'or on fe fert de tenailles à croiiTant, faites com- 

 me celles des fondeurs , avec lefquelles on porte 

 aufïî. comme eux le creufet tout plein d'or en bain 

 pour en remplir le moule. ^oje:j; Ten aill E À 

 croissant. 



Monnoyage au Laminoir, Les lames ayant été re- 

 tirées des moules, les parties baveufes en font em- 

 portées avec une ferpe, ce que l'on appelle ébarber; 

 on les gratte & nettoie avec la gratte-boffe ; en- 

 fuite on les pafTe plufieurs fois au laminoir , pour 

 îes applatir, & fucceffivement par difFérens lami- 

 iioirs, pour les réduire à la jufte épaiffeur qu'elles 

 doivent avoir : ces lames font deftinées à faire 

 flancs. 



• Il faut obferver que les lames d'or font recultes 

 avant de pafTer au laminoir. Pour les recuire, on 

 Jes met fur un fourneau de recuite; on les fait 

 prefque rougir; enfuite on les jette dans l'eau, 

 pour les adoucir, faire qu'elles s'étendent plus facile- 

 gment , & empêcher que leur aigreur ne les faffe caf- 

 fer au dégrofTi , ce qui arrive néanmoins quelque- 

 -fois malgré cette précaution. 

 ; Quâiit a.ux lafnes. d'argent j elles pafTent en blanc, 



étant recuites, au dégrofîiment pour la première fois; 

 enfuite on les recuit , on les laifTe refroidir d'elles- 

 -mêmes & fans les mettre à l'eau , de crainte que, 

 par un effet contraire à l'or, la matière ne s'ai" 

 grille. On les recuit trois ou quatre fois , & on les 

 pafTe fept ou huit au laminoir. Foye^ Recuite. 



Les lames foit d'or, foit d'argent , foit de cuivre,' 

 ayant été réduites autant qu'il eft pofTible, à l'épaif- 

 feur des efpeces à fabriquer, on les coupe avec la 

 machine appellée coupoir , qui eft faite d'acier bien 

 acre , en forme d'emporte-piece , dont le diamètre 

 eft proportionné à la pièce qu'on veut frapper. Le' 

 morceau de métal emporté par cet inftrument eft 

 appellé fianc, & ne prend le nom de monnoie, qu'a- 

 près que l'efîigie du roi y a été empreinte. 



Le coupoir dont on peut voir la fig. Pl. de Mon^ 

 eft compofé du coupoir dont on vient de parler ; 

 d'un arbre de fer, dont le haut eft à vis , &; au-bas 

 duquel eft attaché le coupoir ; d'une manivelle pour 

 faire tourner l'arbre ; d'un écrou où s'engraine la 

 partie de l'arbre qui eft à vis; de deux platines, à- 

 travers defquelles l'arbre pafTe perpendiculaire- 

 ment; &: au-deffous du coupoir eft une troifieme 

 platine taillée en creux , par le milieu du diamètre 

 du flanc qu'on veut couper. Voyei^ Coupoir. Sur 

 la platine en creux onapplique la vis baiffant le 

 defîous du coupoir par le moyen de la manivelle. 

 L'emporte -pièce coupe à l'endroit où elle porte à 

 faux ; les flancs coupés, on les livre aux ouvriers, 

 ajufteurs & tailIereifes,pour les rendre du poids des 

 denéraux , qui font des poids étalonnés, fur lef- 

 quels doivent être réglées les monnoies , chacune 

 félon fon efpece, wje^ Denéral, Ajusteur. Sî 

 les flancs font trop légers , on les cifaiUe ; s'ils font 

 trop forts, on les lime avec une écouane qui eft 

 une forte de lime : les ajufteurs & les taillereffes 

 répondent de leurs travaux. 



Après que les flancs ont été ajuftés , on les porte 

 à l'attelier du blanchiment, c'efl-à-dire au lieu où 

 l'on donne la couleur aux flancs d'or, & l'on 

 blanchit ceux d'argent ; ce qui s'exécute en les fai-; 

 faut recuire dans un fourneau , & lorfqu'ils ont 

 été tirés & refroidis, en leur donnant le bouilli-^ 

 toire. Voyf{^ Blanchiment, Bouillitoire. 



Donner le bouillitoire aux flancs, c'eft les faire- 

 bouillir fucceffivement dans deux vaifTeaux de cui- 

 vre appellés b'ouilloirs, avec de l'eau, du fel com^ 

 mun & du tartre de MontpeUier ou gravelle; Ô£ 

 lorfqu'ils ont été bien épurés avec du fablon , & 

 bien lavés avec de l'eau commune, les faire fécher 

 fur un feu de braife qu'on met deffous un cribl© 

 de cuivre où on les a placés au fortir des bouilloirs. 



Le blanchiment des flancs fe faifoit autrefois 

 bien différemment ; & même l'ancienne manière 

 s'eft encore confervée parmi plufieurs Orfèvres ou 

 ouvriers qui emploient l'or & l'argent pour blan- 

 chir & donner couleur à ces métaux : on en a fait 

 un article particulier. Foye^ Blanchiment. 



Avant l'année 1685, les flancs qui avoient reçu 

 le bouillitoire , étoient immédiatement portés au 

 balancier, pour y être frappés & y recevoir les 

 deux empreintes de l'effigie &: de l'écullon ; mais 

 depuis ce tems, en coniéquence de l'ordonnance 

 de 1690, on les marque auparavant d'une légende 

 ou d'un cordonnet fur la tranche, afîa d'empê- 

 cher par cette nouvelle marque , la rognure des 

 efpeces, qui eft une des manières dont les faux-, 

 monnoyeurs altèrent les monnoies. 



La machine pour marquer les flancs fur la tran- 

 che, quoique fimple, eft très-ingénieufe. Elle con- 

 fifte en deux lames d'acier faites en forme de rè- 

 gle épaiffe d'environ une ligne, fur lefquelles font 

 gravées les légendes ou les cordonnets, moitié fur 

 l'une, mQi^é (iir i'autxcjj^ l'une de çes lames eft im- 

 mobile: 



